680 
Massige Erstarrungsgesteine. 
Specifisches Gewicht. 
Das spec. Gewicht der gemengten Silicatgesteine überhaupt ist im All- 
gemeinen um so höher, je geringer der Gehalt an Kieselsäure und je grösser der 
an Basen ist; die sauersten Gesteine sind die specifisch leichtesten, die basisch- 
sten die specifisch schwersten, eine Erscheinung, welche sich in analoger Weise 
bei den zusammensetzeuden Silicatgemengtheilen selbst findet. Abich hat diese 
Verhältnisse eingehend für die vulkanischen Gesteine beleuchtet und auf die 
Schlüsse, welche sich so vermittels des spec. Gew. auf den Kieselsäuregehalt der 
Gesteine ergeben, aufmerksam gemacht. 
Wenn für die krystallinischen Gemengtheile das spec. Gew. und die Quan- 
tität bekannt ist, so lässt sich das spec. Gew. des Gesteins berechnen. Sind A, 
i?, C u. s. w. die prooentarischen Mengen der Gemengtheile, a, b, c u. s. w. 
deren spec. Gew., so ist das spec. Gew. des Gesteins =: 
^ + ^ + ^ 
u. s. w. 
Wie eine Berechnung von Volumen und Gewichtsmengen der Gemengtheile, wenn 
nur zwei derselben ein Gestein zrrsammensetzen, auf Grund ihrer spec. Gewichte 
und desjenigen des Gesteins vorgenommen wird, vgl. 8. 114. Selbstverständlich 
kann das spec. Gew. eines gemengten Gesteins nicht unter das seines leichtesten 
Gemengtheils heruntersinken, auch nie das des schwersten erreichen ; es muss 
sich am meisten nähern dem des verwaltenden Gemengtheils. Leicht ist ein- 
zusehen, dass mineralogisch sehr abweichend zus.ammengesetzte Gesteine ein 
übereinstimmendes spec. Gew. haben können. 
Schon seit langer Zeit ist es bekannt (zuerst durch Magnus 1820), dass kry- 
stallisirte oder krystallinische Mineralien ihr spec. Gew. nach dem Schmelzen 
ändern ; zahlreiche Versuche haben erwiesen, dass das spec. Gew. der dann zu 
Glas erstarrten Masse geringer ist, als das der Krystalle, und so besitzt eigent- 
lich hier eine und dieselbe chemische Substanz zwei verschiedene spec. Gewichte, 
wovon sich das höhere auf den krystallisirten , das niedrigere auf den glasig- 
amorphen Zustand derselben bezieht. Nachstehende Beispiele zeigen diese Ver- 
minderung des spec. Gew. beim Übergang aus dom krystallisirten Zustand in das 
glasig erstarrte Schmelzproduct : 
trystallisirt: spec. Gew. 
Rother Granat, Grönland . . 3,90 
Grossular, Wiluifluss .... 3,63 
Vesuvian, Egg, Nonvegen. . 3,4,5 
Adular, St. Gotthard .... 2,501 
Sanidin, Ischia 2,597 
Orthoklas, llirschberg .... 2,595 
Albit, Zillerthal 2,604 
Oligoklas, Ytterby 2,606 
Labradorit, Küste Labrador . 2,689 
Augit, Guadeloupe 3,206 
Hornblende, Oran 3,216 
Quarz 2,663 
Olivin, Fogo , . 3,381 
glasig: siiec. Oew. 
3,05 
Magnus. 
2,95 
Ders. 
2,957 
Ders. 
2,351 
Ch. Deville. 
2,400 
Abich. 
2,284 
G. Rose. 
2,041 
Rammeisberg. 
2,362 
Thoulet. 
2,525 
Deville. 
2,835 
Ders. 
2,826 
Ders. 
2,228 
Ders. 
2,831 
Ders. 
